text: NARUD ( 1983 ) , esta matriz de cimento corresponde a algo em torno de 40% do volume do concreto , sendo portanto bastante considerável . KOKUBU et al . ( 2000 ) vão mais adiante e dizem que o módulo de deformação desses concretos decresce com o aumento deste teor de argamassa aderida nos agregados reciclados . Alguns trabalhos como os de FRONDISTOU-YANNAS ( 1977 ) , citado por KHALAF e DeVEENY ( 2004a ) , RAVINDRARAJAH e TAM ( 1985 ) , HANSEN e B∅EGH ( 1985 ) , RAVINDRARAJAH et al . , 2000 ; BAIRAGI et al . ( 1993 ) , KATZ ( 2003 ) , KHATIB ( 2005 ) e de XIAO et al . ( 2005 ; 2006 ) apresentam módulos de deformação de concretos feitos com agregados reciclados de concreto de 15 a 45% menores que os módulos dos concretos convencionais . Entretanto , RAHAL ( 2007 ) Mas parece que não apenas o agregado reciclado de concreto modifica o módulo de deformação , uma vez que AKHTARUZZAMAN e HASNAT ( 1983 ) encontraram um módulo de deformação em concretos com agregados graúdos reciclados de cerâmica vermelha em torno de 30% inferiores que os módulos dos concretos de referência . Para KHATIB ( 2005 ) , substituindo somente os agregados miúdos naturais pelos reciclados miúdos de cerâmica vermelha , a redução média foi de 20% . Segundo SHULZ e HENDRICKS ( 1992 ) e RILEM ( 1994 ) , os concretos com agregados reciclados de cerâmica vermelha apresentam módulos de deformação entre a metade e 2 / 3 do módulo de concretos convencionais de mesma resistência . Entretanto , SENTHAMARAI e MANOHARAN ( 2005 ) encontraram uma redução média de somente 9,3% no módulo de deformação desse tipo de concreto . Resultados similares foram encontrados para o concreto com o agregado reciclado de argamassa , uma vez que HANSEN e B∅EGH ( 1985 ) , ao substituírem o agregado graúdo natural pelo agregado graúdo reciclado de argamassa , produziram um concreto com um módulo de deformação 45% menor que o do concreto com agregados naturais . Para HANSEN ( 1986 ; 1992 ) , a substituição conjunta dos agregados graúdo e miúdo natural pelos reciclados de concreto diminuem ainda mais o módulo do concreto , do que somente a substituição do agregado graúdo ou do miúdo . Segundo UJIKE ( 2000 ) , essa redução ocorre basicamente porque ao se substituir os agregados naturais pelos reciclados de concreto , está se inserindo mais argamassa na massa de concreto , sendo que esta propicia maiores deformações , consequentemente , menores módulos . Coerente com isso , dados do Building Contractor Society of Japan ( 1978 ) , citados por LAMOND et al . ( 2002 ) , apontam que a substituição conjunta dos agregados graúdo e miúdo natural por reciclados de concreto reduzem o módulo de deformação de 25 a 40% , enquanto que somente a substituição do agregado graúdo proporciona uma diminuição de 10 a 3% , quando comparados com o módulo